226 B =< " e r. 



Beitrag zur näheren Kenntniss der Ursache des Erhärtens 

 der Mörtel heim Altern. 



Von Dr. A. Bauer, 



Assistenten bei der Lehrkanzel der Chemie am k. k. polyt. Institute. 



Als im Anfange dieses Jahres mit der Demolirung der Basteien 

 Wiens und zwar mit der R o th e n t h u r m t h o r - B a s t e i der Anfang 

 gemacht wurde, wollte ich die Gelegenheit nicht vorüher gehen 

 lassen, ohne eine Untersuchung des Mörtels dieser alten Gemäuer 

 vorzunehmen, da trotz den Untersuchungen von Fuchs, Schrötter, 

 Petz hold, John, Vicat, Saussure, Guy ton, Dö berein er- 

 Berthier, Descotils, Morveau und anderen, die Frage der 

 Erhärtung des Mörtels durch das Altern noch nicht völlig gelöst ist, 

 und besonders über die Rolle der Kohlensäure hierbei in verschiede- 

 nen Lehrbüchern der Chemie verschiedene Ansichten mitgetheilt 

 sind. 



Der Mörtel, den ich zur Untersuchung verwendete, war aus der 

 oberen Gewölbmauer zwischen zwei Gewölbziegel herausgenommen 

 worden, welche früher die Decke eines Verkaufsladens bildeten, so 

 dass dieser Mörtel nur durch die Übertünchung vor dem Einflüsse 

 der atmosphärischen Luft geschützt war. 



Das Alter dieser Mauer wurde mir als etwas über 50 Jahre 

 betragend angegeben. 



Die Analyse des Mörtels, die ich gemeinschaftlich mit Herrn 

 G. A. Lehner, Praktikanten im chemischen Laboratorium der allge- 

 meinen technischen Chemie am k. k. polytechnischen Institute, aus- 

 führte, beschränkte sich blos auf die quantitative Bestimmung der für 

 die Theorie derErhärtung wichtigen Bestandtheile. Auf die oft nur in 

 Spuren darin vorkommenden Körper wurde keine Rücksicht genommen. 



Das äussere Ansehen des untersuchten Mörtelstückes zeigte, 

 dass es neben Kalk aus feinem Flusssand und grobem Grus bestand. 

 Um die Menge des letzteren zu bestimmen, wurden 100 Gramme des 



